PENGARUH  OZONISASI KERING PADA KARBON AKTIF TEMPURUNG KELAPA SAWIT MENGEMBAN PARTIKEL NANO KMnO 4 UNTUK MENGOKSIDASI KONTAMINAN GAS H 2 S DALAM REAKTOR BATCH
Suhirman 1* , Imam Prasetyo 2 , Teguh Ariyanto 2
1 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Sekolah Tinggi Teknologi Fatahillah-Cilegon Jl. Raya Waringin Kurung, Cilegon, Banten 42161.
2 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Jl. Bulaksumur, Sleman - Yogyakarta 55218.
* Email: Suhirmansttfcilegon@gmail.com

## Abstrak
Gas H 2 S merupakan salah satu gas kontaminan yang dapat dihasilkan dari kegiatan industri, ditemukan  pada  gas  alam,  produksi  biogas,  serta  kotoran  hewan.  Permasalahan  yang ditimbulkan  oleh  gas  H 2 S  akan  menyebabkan  karatan  pada  peralatan  industri,  beracun, berbau,  tidak  ramah  lingkungan  dan  menurunkan  efisiensi  pembakaran.  Penghilangan  gas H 2 S dapat dilakukan dengan oksidasi menggunakan KMnO 4 dalam bentuk nano partikel yang diembankan  ke  dalam  karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit  (KATKS).  KATKS  dikenai  pra- perlakuan  oksidasi  menggunakan  ozon  kering  dengan  tujuan  meningkatkan  luas  permukaan dan bersifat hidrofilik agar partikel KMnO 4 terimpregnasi dengan baik sehingga oksidasi gas H 2 S  lebih  optimal.  Pirolisis  KATKS  dilakukkan  dalam  furnance  pada  suhu  820°C  dengan aktivasi  menggunakan  steam. Pra-oksidasi  yang menggunakan ozon kering  dilakukan dengan mengontakkan antara 5 gram KATKS dan ozonisasi  kering  dengan laju alir 0,05 gram/menit dengan  variasi  waktu  60  dan  120  menit  (KATKS_OzDry).  Tahap  selanjutnya mengimpregnasikan  sebanyak  20%  partikel  nano  KMnO 4 ke  dalam  KATKS_OzDry  yang dinamai 20%KMnO 4 /KATKS_OzDry untuk mengoksidasi gas H 2 S berkonsentrasi 110,07 ppm. Perlakuan  pra-oksidasi  menggunakan  ozonisasi  kering  menambah  gugus  OH  dan  C=O, membentuk  sifat  hidrofilik  (sudut  <90°)  dan  mempengaruhi  oksidasi  gas  H 2 S  dimana  waktu pra-oksidasi  60  dan  120  menit  secara  berturut-turut  menurunkan  gas  H 2 S  sebesar    83%  dan 67%.
Kata kunci : H 2 S, KMnO 4 , Tempurung Kelapa Sawit, Confinement, Ozonisasi
1. PENDAHULUAN
H 2 S  merupakan  gas  kontaminan  yang sering ditemukan pada sumber gas alam dengan kisaran 50 sampai 3.000 ppm (Suhirman, 2020). Gas H 2 S sebagai kontaminan produksi samping gasifikasi  biomassa  biasanya  sekitar  30  ppm (Cosoli,  2018).  Berdasarkan  penelitian  lainnya bahwa  gas  H 2 S  terkandung  dalam  biogas dibawah 10 ppm (Syaichurrozi, 2017).
Secara  umum  gas  H 2 S  dapat  dihilangkan dengan scrubber namun  tergolong  mahal (Sanvalero,  dkk.,  2018).  Metode  lain  yang dapat  dilakukan  untuk  penghilangan  gas    H 2 S yaitu  adsorpsi  menggunakan  material  berpori seperti alumina, zeolit, dan karbon aktif namun cenderung  kemampuan  penghilangannya  masih rendah (Goldnik and Turek, 2013).
Penelitian terbaru menunjukkan daya oksidasi  gas  kontaminan  H 2 S  cenderung  tinggi menggunakan  partikel  nano  KMnO 4 yang diembankan  ke  dalam  material  berpori  yang dikenal dengan istilah nano-confinement KMnO 4 .  Kelebihan  metode  ini  adalah  mampu menciptakan  partikel  KMnO 4 dalam  bentuk
nano  tanpa  teraglomerasi  sehingga  mampu menghasilkan  luas  area  yang  tinggi  saat berkontak  dengan  gas  H 2 S  (Suhirman,  dkk, 2021) dan (Gomez, 2017).
Salah  satu  partikel  berpori  yang  berpotensi sebagai  pengemban  adalah  karbon  aktif tempurung  kelapa  sawit  karena  memiliki  luas area  yang  tinggi  seperti  makropori,  mesopori atau mikropori, melimpah, belum termanfaatkan secara optimal dan pemanfaatannya  terbatas  (Gu  dan  Karthikeyan, 2015).  Berdasarkan  penelitian  Harti  (2018) karbon aktif memiliki luas area 253,6 m 2 /gram dan 491,6 m 2 /gram .
Karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit memiliki  kecenderungan  bersifat  hidrofobik atau  tidak  suka  air  karena  >90%  adalah  atom karbon.  Sehingga  material  berpori  jenis  ini memiliki kekurangan ketika dikontakkan dengan  air.  Wang  (2019)  meneliti  bahwa karbon  aktif  yang  bersifat  hidrofobik  dengan nilai sudut kontak sebesar 92,67°.  Berdasarkan sudut kontak (θc) yaitu hidrofilik memiliki θc <
90°,  hidrofobik  yaitu  90°  ≤    θc  ≤  150°  atau superhidrofobik yaitu θc > 150° (Gomes, 2013).
Membentuk  permukaan  karbon  aktif  agar bersifat  hidrofilik  dapat  dilakukan  dengan metode pra-oksidasi dengan H 2 O 2 , HNO 3 , ozon secara  basah  dan  ozon  secara  kering.  HNO 3 mampu  membentuk  permukaan  karbon  aktif yang  bersifat  hidrofilik  dengan  sudut  kontak 66,45°.
Pra-oksidasi  mampu  meningkatkan  gugus fungsi  berupa  karboksil,  lakton,  hidroksil,  dan laktol  pada  permukaan  karbon  aktif  tempurung kelapa  sawit  (Afriye  dkk.,  2012)  serta membentuk  ikatan-ikatan  hidrogen  (Valdes dkk.,  2013).  Ozonisasi  secara  basah  mampu menyebabkan  gugus  fungsi  seperti  keton  dan asam  karboksilat.  Sedangkan  pada  ozonisasi secara  kering  mampu  membentuk  rangkap  dua berupa  asam  karboksilat  (Faria  dkk.,  2017). Berdasarkan  persamaan  (1)  bahwa  ozon bereaksi  dengan  permukaan  karbon  sehingga terbentuk  karbon  dioksida  dan  oksigen,  yang pada  akhirnya  oksigen  pada  permukaan  karbon bertambah.

## (1)
Konsentrasi  yang  terlalu  pekat atau ozonisasi  yang  terlalu  lama  dapat  merusak struktur  permukaan  karbon  aktif  tempurung kelapa  sawit  (Utrila  at  al.,  2011).    Dapat digarisbawahi  bahwa  konsentrasi  atau  waktu ozonisasi  yang  tepat  mampu  meningkatkan atom  oksigen  pada  permukaan  material  berpori karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit.  Dimana karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit    yang bersifat  hidrofilik  akan  mengakibatkan  partikel KMnO 4 terimpregnasi  dengan  baik  sehingga produk nano-KMnO 4 mengoksidasikan gas H 2 S lebih optimal.

## 2. METODOLOGI
Pembuatan Karbon Aktif Tempurung Kelapa Sawit (KATKS)
Biocar (Tempurung  kelapa  sawit  setengah jadi  hasil  pirolisis)  dari  Jambi  dipirolisis  dalam furnance pada  suhu  820°C  dengan  dialirkan steam pada  suhu  600°C  selama  24  jam  dengan menggunakan  nitrogen.  Laju  alir  gas  nitrogen diatur  sebesar  100  mL/menit.  Produk  akhir proses  ini  berukuran  20  sampai  45  mesh  yang dinamai  KATKS.  Pengujian  yang  dilakukan adalah  analisa  luas  area  menggunakan  alat
Surface  Area  Analyzer (SAA)  NOVA  2000 di Lab Analisa Instrument UGM.

## Pra-oksidasi  KATKS  Menggunakan  Ozon Kering (KATKS_OzDry)
KATKS  dikenai  pra-perlakuan  oksidasi menggunakan  ozon  secara  kering  di  dalam  alat Ozon  Generator  model  QLA-3G  IONTECH. Laju  alir  udara  16  liter/menit  atau  3,36  liter O 2 /jam  dihisap  menggunakan  Qzon  generator pada  voltase  204  volt.  Udara  berubah  menjadi ozon dengan laju alir 0,05 gram/menit mengalir menuju  reaktor.  5  gram  KATKS  dikontakkan dengan ozon dalam reaktor fluidized bed ukuran 100  ml  dengan  variasi  waktu  selama  60  menit dan  120  menit.  Produk  akhir  diberi  nama KATKS_OzDry  yang  dianalisa  menggunakan radiasi  LASER  (Light  Amplification  by Stimulated  Emmission  of  Radiation).  Adapun Rangkaian alat pra-oksidasi menggunakan ozon kering  (KATKS_OzDry)  sesuai  Gambar  1 dengan keterangan 1) penyaring  udara, 2) ozon generator,  3)  reaktor  berisi  karbon,  4) sintered glass , 5) partikel karbon.
Gambar 1. Rangkaian ozonisasi kering
Impregnasi  KMnO 4 ke  Dalam    KATKS (20%KMnO 4 /KATKS_OzDry)
Partikel KMnO 4 dilarutkan dengan
aquabides yang memiliki suhu 60°C. Kemudian dikontakkan  dengan  KATKS  yang  sudah divakum  pada  suhu  110ºC  selama  30  menit dalam labu leher tiga. Selama proses dihomogenkan  dengan  digoyangkan  perlahan- lahan untuk tujuan KMnO 4 membasahi permukaan  KATKS  secara  merata.  Waktu penyerapan  selama 5 jam dalam labu leher  tiga pada kondisi
vakum. Pengeringan
KATKS_OzDry dalam desikator selama 24 jam dilanjutkan  dengan  menggunakan  oven  selama 8  jam  pada  suhu  110ºC  sebelum  dilakukan analisis SEM-EDX Mapping .
Oksidasi  Gas  H 2 S  ke  Dalam  Reaktor Batch dengan   (20%KMnO 4 /KATKS_OzDry) Material 20%KMnO 4 /KATKS_OzDry yang telah  dipreparasi  sebanyak  1  gram  dimasukkan ke dalam reaktor batch . Kemudian dialirkan gas H 2 S  berkonsentrasi  110,07  ppm  selama  3  jam dengan  interval  waktu  15  menit  pada  jam pertama  dan  30  menit  pada  jam  berikutnya. Sampel  gas  H 2 S  diambil  sebanyak  5  ml menggunakan syringe .  Lalu  menganalisa  gas H 2 S  dengan  alat  UV-Vis  pada  panjang gelombang  670  nm  dengan  cara  memasukkan sampel sebanyak 5 ml ke dalam absorben yang telah ditambahkan P-aminodimetilanilin sebanyak  2  ml,  FeCl 3 sebanyak  1  ml  serta aquabides  untuk  volume  absorben  menjadi  25 ml. Larutan absorben didiamkan di dalam ruang gelap  selama  30  menit.  Adapun  rangkaian  alat untuk  oksidasi  gas  H 2 S  yaitu  ditunjukkan  pada Gambar 2.
Keterangan :
(1)  tabung  gas  campuran  H 2 S  dan  nitrogen,  (2) valve  tabung  campuran  gas  H 2 S  dan  nitrogen (3) valve satu, (4) valve dua, (5) pompa vakum, (6) reaktor batch nano-confinement KMnO 4 , (7) waterbath dilengkapi  temperatur  indikator,  (8) pressure  gauge ,  (9)  valve  tiga,  (10) syringe , (11) septum, dan (12) sintered glass.
Gambar 2. Oksidasi gas H 2 S menggunakan 20% KMnO 4 /KATKS dalam reaktor batch
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  Oksidasi  Gas  H 2 S  dengan  Material Pengemban tanpa Pra-Oksidasi
Uji  oksidasi  yang  pertama  dilakukan  yaitu mengontakkan  gas  H 2 S  dengan  material 20%KMnO 4 /KATKS. Pada Gambar
3 menunjukkan  bahwa  penurunan  gas  H 2 S sebesar    67%  yaitu  dari  110,07  ppm  menjadi 35,890 ppm (v/v).
0 30 60 90 120 150 180 0 20 40 60 80 100 120 Konse ntrasi gas H 2 S ppm ( v/v) Waktu (menit) 20% KMnO 4 /KATKS
Gambar 3 . Oksidasi H 2 S menggunakan 20% KMnO 4 /KATKS

## Pengaruh Pra-oksidasi Ozonisasi Kering
Penurunan gas H 2 S kurang optimal dikarenakan  material  karbon  aktif  tempurung kelapa  sawit  pada  20%KMnO 4 /KATKS  tidak dikenai pra-perlakuan oksidasi dengan ozonisasi  kering  terlebih  dahulu.  Material berpori  yang  tanpa  dikenai  pra-perlakuan oksidasi  memiliki  kecenderungan  bersifat hidrofobik  atau  tidak  suka  air,  sehingga  untuk membentuk  bersifat  suka  air  biasanya  dikenai pra-oksidasi  menggunakan  H 2 O 2 atau  sumber hidrogen lain (Goldnik and Turuek, 2013).
Menurut  Rachmat  (2019)  pra-perlakuan oksidasi  mengindikasikan  penambahan  gugus fungsi seperti karbonil, karboksil, hidroksil dan lakton pada permukaan karbon aktif tempurung kelapa  sawit.  Bertambahnya  gugus  fungsi mengindikasikan  meningkatnya  atom  oksigen pada permukaan karbon aktif tempurung kelapa sawit sehingga memiliki kecenderungan bersifat hidrofilik atau suka air.
Karakterisasi KATKS dikenai pra- perlakuan  oksidasi  ozonisasi  kering  pada  dua waktu yang berbeda (a) 60 menit (b) 120 menit pada Gambar 4 menunjukkan adanya penambahan  gugus  setelah  dikenai  pra- perlakuan  oksidasi  dengan  ozonisasi  kering pada karbon aktif tempurung kelapa sawit, yaitu atom oksigen lebih banyak berdasarkan serapan pita C-H, C-O dan OH mengalami peningkatan. Karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit  yang dikenai  pra-perlakuan  oksidasi  ozonisasi  secara kering  selama  60  menit  terdapat  adanya  pita serapan  karakteristik  pada  bilangan  gelombang 3.433,81  cm -1 yaitu  O-H,  pada  1.578,03  cm -1 yaitu    C=C  dan  pada  1.201,81  cm -1 yaitu  C-O. Sedangkan karbon aktif tempurung kelapa sawit
yang  dikenai  pra-perlakuan  oksidasi  ozonisasi secara  kering  selama  120  menit  menimbulkan adanya pita serapan karakteristik pada bilangan gelombang  3.434,37  cm -1 yaitu  O-H,  1.569,53 cm -1 yaitu    C=C  dan  1.131,96  cm -1 yaitu  C-O serta 1.383,58 cm -1 yaitu OH yang menandakan adanya ikatan karboksil.
Gambar 4. Karakterisasi KATKS dikenai pra- perlakuan oksidasi ozonisasi kering pada dua waktu yang berbeda (a) 60 menit (b) 120 menit
Pada  Gambar  5  menunjukkan  karbon  aktif tempurung  kelapa  sawit  yang  dikenai  pra- perlakuan oksidasi ozonisasi secara kering pada waktu  60  menit  dan  120  menit  yang  memiliki sudut  kontak  sebesar  38,5°  dan  42,25°  yang artinya  bersifat  hidrofilik  sesuai  dengan klasifikasi  IUPAC  yaitu  sudut  kontak  ≤  90° adalah hidrofilik. Pada Gambar 5 Menunjukkan karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit  tanpa dikenai  pra-perlakuan  oksidasi  memiliki  sudut kontak sebesar 134,01° yaitu bersifat hidrofobik dikarenakan  tidak  bertambah  gugus  C-H,  C-O dan  OH  dari  proses  pra-perlakuan  oksidasi ozonisasi secara kering.
Gambar 5. Sudut kontak KATKS_OzDry
(a) 60 menit (b) 120 menit
Menurut  penelitian  Gomez  (2013)  material yang  memiliki  sifat  hidrofilik  berpotensi berhasil  sebagai  media  pengemban.  Hal tersebut  dikarenakan  pada  proses  impregnasi pembawa  material  KMnO 4 adalah  berupa  air. Jika material tersebut bersifat hidrofobik, maka air  sebagai  pembawa  KMnO 4 akan  sulit meresap  ke  dalam  permukaan  karbon  aktif, sehingga proses impregnasi minim dan cenderung  teraglomerasi  pada  permukaan terluar. Gambar  6  menunjukkan  bahwa  partikel KMnO 4 teremban  di  dalam  KATKS.  98%
partikel  KMnO 4 masuk  ke  dalam  KATKS berdasarkan hasil penimbangan. Karena KATKS_OzDry bersifat hidrofilik maka partikel  KMnO 4 terdispersi  merata  tanpa oksidasi  teraglomerasi.  Hasil SEM  EDX
Mapping menjabarkan pada permukaan KATKS  yang  ditunjukkan  warna  unsur  yaitu unsur  kalium  disimbolkan  warna  merah, Mangan  warna  hijau  dan  oksigen  warna  biru. Karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit  tanpa dioksidasi  cenderung  teraglomerasi.  Terlalu lama waktu pra-oksidasi mengakibatkan efektifitas  distribusi  partikel  KMnO 4 tidak optimal  karena  terjadi  kerusakan  ukuran mikroporinya.
Gambar 6. Distribusi 20%KMnO 4 pada KATKS (a) tanpa pra-oksidasi (b) oksidasi ozon kering 60 menit (c) oksidasi ozon kering 120 menit
Uji  oksidasi  gas  H 2 S  dilakukkan  dalam reaktor batch menggunakan  material nano- confinement KMnO 4 sebanyak 4 gram. Material nano-confinement KMnO 4 dalam  uji  oksidasi gas H 2 S ini merupakan bahan kimia berupa 0,8 gram  KMnO 4 yang  diembankan  ke  dalam  3,2 gram karbon aktif tempurung kelapa sawit yang telah  dikenai  pra-oksidasi  dengan  ozonisasi kering  yang  menggunakan  dua  waktu  yang berbeda yaitu 60 menit dan 120 menit.
Berdasarkan  pada  Gambar  7  menunjukkan bahwa  pra-oksidasi    dengan  ozonisasi  kering antara  60  menit  dan  120  menit  memiliki perbedaan  terhadap  jumlah  gas  H 2 S  yang teroksidasi. Waktu pra-oksidasi ozonisasi kering  selama  60  menit  mampu  mengoksidasi gas  H 2 S  yang  mencapai  83%  yaitu  dari  110,07 ppm  menjadi  18,56  ppm  (v/v).  Sedangkan  pra- oksidasi  menggunakan  ozonisasi  kering  selama waktu 120 menit  hanya sampai 67% yaitu dari 110,07  ppm  menjadi  36,43  ppm  (v/v). Perbedaan penurunan gas H 2 S dipengaruhi oleh bentuk morfologi material karbon aktif tempurung  kelapa  sawit  akibat  perbedaan  dua perlakuan  waktu  oksidasi  yang  berbeda. Disamping itu, waktu pra-oksidasi menggunakan  ozonisasi  kering  yang  terlalu
lama  dapat  merusak  permukaan  karbon  aktif tempurung kelapa sawit.
Gambar 7 . Oksidasi H 2 S menggunakan 20% KMnO 4 /KATKS_OzDry pada 60 dan 120 menit

## KESIMPULAN
Karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit awalnya memiliki sudut kontak sebesar 134,01° (hidrofobik),  setelah  dikenai  pra-perlakuan oksidasi  ozon  secara  kering  pada  waktu  60 menit    dan  120  menit  sehingga  memiliki  sudut kontak  sebesar  38,5°  dan  42,25°  (hidrofilik). Pra-perlakuan  oksidasi  dengan  ozonisasi  secara kering mengakibatkan peningkatan daya oksidasi  terhadap  gas  kontaminan  H 2 S  dengan hasil 20% KMnO 4 /KATKS, 20%KMnO 4 /KATKS_OzDry  60 dan 120 menit yaitu 67% ; 83% dan 67%.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Laboratorium  Polimer  dan  Tim  Karbon  UGM. kepada  LLPM  UGM,  kepada  Kantor  K3 Surabaya, dan kepada Teknik Kimia UGM dan Sekolah Tinggi Teknologi Fatahillah-Cilegon.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanto,  T.,  Kurniasari,  M.,  Laksmana,  W., Rochmadi.,  &  Prasetyo,  I.,  (2019).  Pore Size Control of Polymer-Derived Carbon Adsorbent  and  Its  Application  for  Dye Removal, International Journal of Environmental  Science  and  Technology , 16, pp.4.631–4.636.
Ariyanto,  T.,  Sarwendah,  R.,  Amimmal,  Y., Laksmana,  W.,  &  Prasetyo,  I.,  (2019), Modifying  Nanoporous  Carbon  Through Hydrogen Peroxide Oxidation for
Removal  of  Metronidazole  Antibiotics
from  Simulated  Wastewater, Processes ,
7, pp.1–9.
Cosoli,  P.,  Ferrone.,  Pricl.,  and  M,  Fermeglia.,
(2018),  Hydrogen  Sulphide  Removal From  Biogas  by  Zeolite  Adsorption GCMC Molecular Simulations, Chemical engineering science , pp.145.
E.T,  Afriye.  and  P.  Norberg.,  (2013),  Textural and Hydrogen Sulfide Adsorption Behaviour of Double Metal-Silica Modified  With  Potassium  Permanganate,
J . Porous Mater , 20, pp. 447-445.
Goldnik,  E.  and  T,  Turek.,  (2016), Removal  of Hydrogen  Sulfide  by  Permanganate- Based Sorbents: Experimental Investigation  and  Reactor  Modeling, Chemical  engineering  science ,  151, pp.51–63.
Gomes,  D.  J.  C.,  N.  C.  De  Souza.,  and  J.  R.
Silva, (2013), Using a Monocular Optical Microscope  to  Assemble  a  Wetting Contact  Angle  Analyser, Measurement , 46, pp.3623–3627.
Gu, C., & Karthikeyan, K. G., (2015), Sorption of  the  Antimicrobial  Ciprofloxacin  To Aluminum  and  Iron  Hydrous  Oxides, Environmental  Science  &  Technology ,
39(23), pp.9166–9173. Hernando, A., T. Ariyanto, I. Prasetyo., (2019), Preserving Climateric Fruits By Rippening  Hormone  Oxidation  Using Nano-KMnO 4 Confined Within Nanoporous  Carbon, ASEAN  Journal  of Chemical Engineering , 19, pp.54-65.
Hui  S.  C.,  C.  L.  Lee,  A.  R.  Mohamed.,  and  T. K.  Lee.,  (2013),  Hydrogen  Sulfide Adsorption  By  Alkaline  Impregnated
Coconut Shell Activated Carbon, Journal of  Engineering  Science  and  Technology , 8, pp.741–753.
Jin, X., Wu, X., Zhang, Z., Huang,  Z., Liu,  Y., Fang, M., & Min, X, (2018), Preparation of  carbon-coated  Fe3O4  porous  particles and  their  adsorption  properties  of  iron (III) ion, Water Science and Technology: Water Supply , 18, pp.306–317.
Khader,  E.  H.,  Mohammed,  T.  J.,  Mirghaffari, N.,  Salman,  A.  D.,  Juzsakova,  T.,  & Abdullah,  T.  A.,  (2021)  Removal  of organic  pollutants  from  produced  water by  batch  adsorption  treatment. Clean
Technologies  and  Environmental  Policy ,
01, pp.456-789.
Mohammad  Nor,  N.,  C.  L.  Lee,  A.  R. Mohamed.,  and  T.  K.  Lee.,  (2013),
Synthesis  Of  Activated  Carbon  From Lignocellulosic Biomass And Its Applications  In  Air  Pollution  Control  A Review. J.E ChEng , 01, pp.658–666. San-Valero,  P.,  M.  Josep.,  Penya-roja,  F.  J. Álvarez-Hornos., G. Buitrón., C. Gabaldón.,  and  G.  Quijano.,  (2018),
Fully  Aerobic  Bioscrubber  for  The Desulfurization  Of  H 2 S-Rich  Biogas. Fuel , 241, pp. 884–891.
Sitthikhankaew,  R.,  D,  Chadwick  and  S. Assabumrungrat., (2014), Performance of Sodium-Impregnated  Activated  Carbons Toward Low  and High  Temperature H 2 S Adsorption, Chemical Engineering Communications , 2, pp.257-271. Suhirman.,  T.  Ariyanto.,  and  I.  Prasetyo., (2021), Preparation Of Potassium Permanganate Confined In Porous Carbon  Synthesized  From  Palm  Kernel Shell  And  Its  Application  For  Hydrogen Sulfide Removal, Key Engineering Materials , 884, pp.77-82. Suhirman., (2020), Pembuatan Nano- Confinement Kalium Permanganat Teremban dalam Karbon Aktif Tempurung Kelapa Sawit untuk Penghilangan  Hidrogen  Sulfida.  Master Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Wang,  Y.,    Z.  Wang.,    J.  Pan.,  and  Y.  Liu., (2018),  Removal  of  Gaseous  Hydrogen
Sulfide  using  Fenton  Reagent  In  a Spraying Reactor, Fuel , 239, pp.70–75.